— 619 — 



I punti di fusione dei sali usati furono i seguenti : 



Pb Cl 2 495" Ag CI 455° TI CI 429° 



Pb Br a 368° Ag Br 422° 



A mio parere, le differenze tra i valori di conduttività dei singoli sali, 

 oltreché ad impurezze, sono da attribuire a piccole variazioni nelle deter- 

 minazioni della temperatura. I valori dati tanto per i sali quanto per le 

 loro miscele rappresentano il valore medio di un buon numero di determi- 

 nazioni fatte separatamente. 



Nelle tabelle seguenti sono raccolti i valori ottenuti per i tre sistemi 

 sperimentati Pb Cl 2 -Pb Br 2 ; Ag CI - Ag Br ; TI CI - Ag CI. 



Ognuno dei valori singoli portati in queste tabelle, è la media di al- 

 meno tre letture differenti, ottenute con diverse resistenze di confronto; frequen- 

 temente furono eseguite diverse serie di misure su miscele preparate a parte. 



Nelle tabelle seguenti, oltre alla composizione in peso ed in molecole 

 percento delle varie miscele e ai valori di conduttività specifica realmente 

 osservati, sono ancora riportati i valori calcolati colla regola dei miscugli 

 in base alla composizione in molecole, le differenze assolute tra i due va- 

 lori e quelle percentuali sui valori calcolati. 



Cloruro e bromuro di piombo. — Ricordo come dal diagramma di 

 solidificazione del sistema cloniro-bromuro di piombo risulti la formazione 

 di cristalli misti del primo tipo di Roozeboom ('), e come sia da esclu- 

 dere la formazione di sali doppi tra i due sali e quindi, con ogni verosimi- 

 glianza, anche l'esistenza di complessi nel fuso. 



Dai valori raccolti nella prima tabella risulta come le conduttività 

 trovate siano sempre leggermente inferiori a quello calcolate con la regola 

 dei miscugli; le differenze raggiungono il 4 % pei' la miscela equimo- 

 lecolare. 



Tabella l a . 

 Pb CI, + Pb Br» 



Composizione 



o in peso 

 Pb01 2 



della miscela 



molecole °/« 

 Pb Gl a 



K trovato 

 t = 500° 



K calcolato 



k calc'-Ktrov. 



Differenze 

 % 



0.00 



0.0 



1 030 









7.76 



10.0 



1.059 



1.072 



0.013 



1.22 



20.15 



25.0 



1.108 



1.140 



0.032 



2.80 



43.09 



50.0 



1.201 



1.251 



0.050 



4 00 



69.44 



75.0 



1.310 



1.361 



0.051 



3.75 



87.21 



90.0 



1.400 



1.429 



0.029 



2 00 



100 00 



100.0 



1.472 









(') Mónkemeyer, N. Jalirb. f. Min. G. u. P., Bb. 22, 1 (1906). 



